742 Löwe. Versuche um das Tellur im Grossen 



Tiegel nicht aus, bekamen Risse und die geschmolzene Masse floss 

 durch den Rost. 



Graphittiegel wurden von dem Schmelzzusatz sehr stark ange- 

 griffen, die Schlacke wurde zähe und schloss reducirte Melalltheile in 

 sich, so dass die Mischung geändert werden musste, wonach als das 

 geeignetste Verhältniss sich ergab , auf 1 Theil des Bodensatzes die 

 gleiche Quantität Glätte und % Theile einer Mischung von gleichen 

 Theilen kohlensaurem K;di mit Natron, Kreide und Kohle zu nehmen, 

 wodurch das Einschmelzen ohne Anstand vor sich ging , und zwar in 

 graphitnen Tiegeln. Der Zusatz von Bleiglätte erwies sich zur Auf- 

 sammlung des Goldes bei dem reducirenden Schmelzen, als beson- 

 ders vortheilhaft. 



Die so erhaltenen Bleikönige wurden nun zur Gewinnung des 

 Goldes daraus, durch Abtreiben auf dem Teste, der bei hiesiger 

 k.k. Hauptmünze befindlichen Anstalt zur Aufarbeitung von Gold- und 

 Silbergekrätz übergeben. Diese Manipulation verursachte die meisten 

 Verluste, indem die Teste öfters Risse bekamen, wodurch Nachar- 

 beiten verursacht wurden , welche ohne solche Zufälligkeiten ganz 

 hinwegfallen würden. 



Zu 6. Das Fällen des Tellurs aus seiner Auflösung geschah, wie 

 schon erwähnt wurde, durch Zink, und diese Methode wurde desshalb 

 gewählt, weil diejenige durch schweflige Säure, welche anerkannt 

 die vorzüglichste ist, für so grosse Mengen Flüssigkeit nicht geeignet, 

 zu umständlich schien, während die Fällung durch Zink sehr rasch 

 vollendet wird. Das Tellur setzte sich auf die in verschiedenen Punkten 

 der Flüssigkeit vertheilten Zinkplatten ab , wurde nach geschehener 

 Fällung mittelst Pinsel von den Platten abgestreift, mit heissem 

 Wasser gewaschen, mit verdünnter Salzsäure digerirt um es von den 

 etwa noch anhängenden Zinktheilchen zu befreien, und schliesslich 

 mit warmem Wasser vollends ausgewaschen; das so gesammelte 

 Tellur wurde in Porzellanschalen bedeckt im Sandbade getrocknet. In 

 diesem pulverförmigen Zustande würde sich das Tellur am besten 

 zum Verkaufe eignen, sowohl wegen der leichteren Theilung nach 

 den verschiedenen geforderten Quantitäten, als auch wegen des 

 lockeren Aggregatzustandes, in welchem es zu jedem andern Zwecke, 

 und namentlich auch zur Reinigung des durch die gegenwärtigen 

 Versuche erzielten Protluctes sich eignen würde ; denn es war vor- 

 auszusehen, dass mit dem Tellur zugleich auch alle jene Metalle 



